"ANTONIO ÁLZATE." 293 



1" Es siempre soluble en el agua y sobre todo en el agua corriente. 



29' Las superficies expuestas al contacto dal aire se regeneran. 



3?' Mezclada con bases hidráulicas, forma una especie de cemento. 



4?' Mezclada en proporciones convenientes, con arena y arcilla, ad- 

 quiere propiedades hidráulicas notables. Esta mezcla se usa ventajo- 

 samente en la cimentación de los edificios de la Capital, y es á la que 

 verdaderamente debe dársele el nombre de mezcla terciada. 



Bajo el agua y en los lugares húmedos, debe evitarse el empleo de 

 mezclas hechas con cal grasa y arena, porque nunca darán resultados 

 satisfactorios. 



En esta clase de mezclas, las que se destinan á los aplanados debe- 

 rán contener mayor cantidad de arena que las que se empleen en la 

 mampostería, con objeto de facilitar el paso del aire y favorecer por 

 consiguiente, la subcarbonatación. 



Los aplanados hechos con mezclas que contengan un exceso de cal, 

 se hienden, se abolsan, como dicen los albafiiles, y acaban por caer en 

 pedazos. 



Los aplanados interiores pueden hacerse con dos capas sobrepues- 

 tas de mezcla (repellado y aplanado), pero los exteriores deben estar 

 formados de una sola capa, porque las capas superpuestas se destruyen 

 parcialmente. 



Por último, conviene observar los principios generales siguientes: 



En las mamposterías, el endurecimiento de las mezclas de cal gra- 

 sa y arena, está en razón directa del tiempo que tenga de preparada la 

 mezcla y en razón inversa del espesor de los muros. 



En los aplanados, el endurecimiento y duración están en razón di- 

 recta de la proporción de arena (entre ciertos límites), y en razón in- 

 versa del espesor de la capa. 



Observaciones relativas á nuestras mezclas de cal grasa y arena. 



La cal no puede emplearse sola para unir los diversos materiales 

 de un edificio, porque á medida que se solidifica, sufre una contrac- 

 ción que deja huecos muy notables en su masa. La arena hace des- 



